65 
stabiele is). Dan zou deze bij 100° (in aanraking met de snlfaat- 
oplossing) in /1-kadininm, bij 50° in u-kadiniuin zijn overgegaan. 
Mocht nu inderdaad bij elektrolyse van kadmiuinoplossingen bij 
gewone temperatuur de metastabiele y-vorm worden neergeslagen, 
(analoog met hetgeen bij tinoplossingen geschiedt), dan zouden de 
tot dusverre onderzochte cellen volgens Hdlett dit materiaal als 
negatieve elektrode moeten bevatten. Mocht zij, door welke oorzaak 
ook, bij de heerschende temperatuiu- en den heerschenden druk 
(1 atiU;) in de stabiele modilikatie overgaan, dan zou zich dit door 
een daling der E.M.K. der cel moeten venaden. 
Eenerzijds verkeert men in dit geval in zeer gunstige omstandig- 
heden om de stabilisatie (overgaug in u-kadmimn) te kunnen doen in- 
treden, daar het langs galvanischen weg neergeslagen kadminm zeer fijn 
verdeeld en door een elekirolyr omgeven is, terwijl de hoeveelheid, die 
zich moet omzetten, slechts 20 a 30 mgr. bedraagt, dus zóó gering 
is, dat de omzetting, iudien zij intreedt, S[ioedig geheel kan zijn 
afgeloopen. Aan den anderen kant echter, en hiero[) moet men bij 
onderzoekingen als deze zijn voorbereid, blijft de mogelijkheid bestaan, 
dat de omzetting, die s-pontaan moet intreden, geheel uitblijft, indieu 
het langs elektrolyfischen weg gevormde metaal slechts uit één 
enkele modilikaiie bestaat, daar de noodige kiemen dan ontbreken. 
11. Dat de stabilisatie gewoonlijk moeilijk intreedt, lilijkt behalve 
uit onze dilatometrische waarnemingen, uit tal van andere feiten. 
Zoo b. V. uit de proeven van W. .Iaboek,') Eunst Cohen,^) Bi.n/'’) en 
Hulett,^) die allen dezelfde E.M.K. (50 milli\ olt bij 25°) voor cellen 
hebben gevonden, die volgens het schema; 
Galvanisch' Cd 
K ad m i u ms u 1 faa t- 
oplossing 
Cd-amalgaam 
12,5 gew. 7, 
waren samengesteld. 
Hoe hardnekkig die stabiliseering kan uitblijven, zou ook zijn af 
te leiden uit Huj.ett’s mededeeling 7 : iPna-ny of these cells are still 
in good order after tive years.” Dit zou in volkomen overeenstem- 
ming zijn met onze eigen ervaringen : CLARK-elementen, die ZnSO^ . 
6 H^O als ,,Bodenkörper” bevatten, hebben reeds gedurende 5 jaren 
dezelfde E.M.K. behouden, niettegenstaande zij l)ij kamertemperatuur, 
d.i. 25 graden beneden het overgangspunt van ZnSO^ . 6 H,^0 worden 
0 Wied. Ann. 65, 106 (1898). 
2) Zeitschr. f. physik. Chemie 34, 612 (1900). 
*) Zeitschr. f physik. Chemie 41, 641 (1902). 
‘) Trans. Amer. Electrochem. Soc. 7, 333 (1905). 
“) Trans. Atuer. Electrochem. Soc. 15, 435 (1909). 
5 
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXIII A“. 1914/15. 
